## Pengujian Kuat Lentur dan Geser Balok Beton dengan Bundel Tulangan
Rinrin Siti Ratna Purinur 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1811001@itg.ac.id
2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak  – Balok  adalah  bagian  dari  sistem  geser,  umumnya merupakan  komponen  horizontal dalam rangka momen, bertanggung jawab untuk gaya lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial  atau  torsi.  Dalam  konstruksi  sering  dijumpai  permasalahan  untuk  mendapatkan  elemen struktur dengan penampang kecil namun memiliki kekuatan yang besar, serta jarak tulangan yang kecil  karena  kebutuhan  luas  tulangan  yang  besar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mendapatkan salah satu solusi dari elemen struktur khususnya balok agar memiliki kekuatan besar dengan persyaratan jarak l antar tulangan yang tidak tercapai, dengan mengetahui perbandingan kuat geser dan lentur pada balok beton tulangan bundel 4 Φ 6 dan balok beton tulangan tunggal menggunakan proporsi luas penampang tulangan yang sama. Hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton silinder saat 28 hari yaitu f’c 12,68 MPa. Balok dengan tulangan bundel (TP 4 Φ 6) memiliki luas penampang sebesar 105,83 mm 2 sedangkan luas tulangan balok dengan tulangan tunggal (TP Φ 12) memiliki luas penampang sebesar 106,80 mm 2 sehingga luas penampang  bundel tulangan memiliki selisih 0,97 mm 2 atau 0,92 % dengan tulangan tunggal. Nilai kuat l lentur rata-rata balok tulangan bundel TP 4 Φ 6 = 9,11 KNm, dan balok tulangan tunggal Φ 12 = 7,61 KNm. Nilai kuat geser rata-rata balok tulangan bundel TP 4 Φ 6 = 58,88 KN, dan balok tulangan tunggal Φ 12 = 57,94 KN. Balok dengan bundel tulangan menghasilkan kuat lentur dengan perbedaan 19,71 % dan perbedaan kuat geser 1,62 % , maka balok dengan bundel tulangan 4 Φ 6 lebih kuat dari pada balok dengan tulangan tunggal Φ 12.
Kata Kunci – Balok; Bundel; Kuat Geser; Kuat Lentur.

## I. PENDAHULUAN
Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan, dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja [1]. Beton bertulang sering dipakai pada elemen struktur bangunan salah satunya balok. Balok merupakan bagian dari sistem yang menahan gaya lateral biasanya merupakan komponen horizontal dalam rangka momen yang berfungsi untuk menahan lentur dan geser dengan atau tanpa gaya aksial atau torsi [2].
Dalam konstruksi sering dijumpai permasalahan untuk mendapatkan elemen struktur dengan penampang kecil namun memiliki kekuatan yang besar, dengan jarak tulangan yang kecil karena kebutuhan luas tulangan yang besar, maka perlu dilakukan penempatan tulangan dengan cara bundel. Bundel tulangan dapat menghasilkan elemen  struktur  dengan  dimensi  yang  lebih  kecil,  dan  memudahkan  penempatan  campuran  beton  dan memfasilitasi getaran untuk mencapai homogenitas beton [3].
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan salah satu solusi untuk mendapatkan elemen struktur dengan jarak sengkang yang terlalu rapat karena kebutuhan tulangan yang besar, dilihat dari beban maksimum yang mampu dipikul balok dengan tulangan dibundel dan tanpa dibundel dengan proporsi luas tulangan yang sama.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Bagan Alir Penelitian
Mulai Studi Literatur
• Jurnal • Buku • Standard • Artikel Persiapan dan Pemeriksaan Bahan • Berat Volume Agregat Kasar dan Halus (SNI No. 1973:2008) • Analisis Saringan agregat kasar dan Halus (SNI No. 03-1968-1990) • Analisis Specific Gravity Agregat Kasar dan Halus (SNI No.1969:2008)
• Kadar lumpur dalam Agregat Halus (SNI No. 03-4142-1996)
• Kadar Zat Organik dalam Agregat Halus (SNI No. 2816:2014)
• Keausan Agregat Kasar (SNI No. 2417:2008)
• Kadar Air Agregat Kasar dan Halus (SNI No. 1971:2011)
• Uji Tarik Baja Tulangan (SNI No. 2052:2017)
Perencanaan Campuran Beton Berdasarkan SNI 7656:2012
Pembuatan Benda uji Jumlah benda uji beton silinder 9 buah dan  benda uji balok 6 buah Analisis Data Selesai Kesimpulan Uji Kuat Tekan Uji Kuat Lentur dan Geser Benda Uji Balok Ukuran penampang 15 × 20 cm Panjang 60 cm Be nda Uji Beton silinder Diameter 15 Tinggi 30 cm Nilai Kuat Tekan Rencana f’c = 20 Mpa Nilai Beban Lentur yang Terbaca Pada Alat ) KN ( Nilai Kuat Lentur dan Geser
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 289-298

## B. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Institut Teknologi Garut yang berlokasi di Jl. Mayor Syamsu No.1, Jayaraga, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 .

## C. Pengujian Bahan
Bahan-bahan yang digunakan pada pengujian ini yaitu:
1. Agregat kasar yang digunakan merupakan batu pecah yang berasal dari tasik.
2. Agregat Halus yang digunakan merupakan pasir cilopang.
3. Semen yang digunakan merupakan semen type I dengan merk tiga roda.
4. Baja tulangan polos diameter 6 mm, 8 mm dan 12 mm.
5. Air.
Pengujian  bahan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  diantaranya  berat  volume  agregat  kasar  dan  halus; analisis saringan agregat kasar dan halus; analisis specific grafity agregat kasar dan halus; kadar lumpur dalam agregat halus; kadar zat organik dalam agregat halus; keausan agregat kasar; kadar air agregat kasar dan halus; serta uji tarik baja tulangan [4]–[11].

## D. Pengujian Benda Uji
Jenis pengujian yang dilakukan yaitu pengujian kuat tekan beton silinder dan kuat lentur balok beton. Pada pengujian kuat tekan beton silinder, sampel yang digunakan berbentuk silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Jumlah silinder yang dibuat adalah 9 buah, diuji saat usia 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Mutu beton pada perencanaan adalah f’c 20 Mpa. Pengujian kuat tekan mengacu pada SNI 1974:2011 [12].
Desain benda uji balok beton memiliki dimensi 150 × 200 × 600 mm. Jumlah balok beton yang dibuat yaitu 6 buah balok beton, tiga buah balok beton dengan tulangan memanjang berdiameter 6 mm sebanyak 4 buah yang dibundel, dan tiga buah balok beton dengan tulangan memanjang berdiameter 12 mm pada daerah tarik. Desain benda uji balok beton bisa dilihat pada Gambar 2.
(a)
(b)
Gambar 2: Benda uji (a) Balok beton dengan tulangan bundel; (b) Balok beton dengan tulangan tunggal
Pengujian kuat lentur dilakukan dengan menempatkan balok beton di atas perletakan tepat pada pusat tumpuan dari alat uji, kemudian mengatur pembebanan sehingga siap untuk pengujian. Hentikan pembebanan ketika beban maksimum yang mengakibatkan patahnya benda uji. Pengujian kuat lentur dilaksanakan pada umur 28 hari yang mengacu pada SNI 4431:2011 [13]. Pengujian kuat lentur balok beton bisa dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3: Pengujian kuat lentur balok dengan dua titik pembebanan

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A.  Hasil Pengujian Bahan
Pengujian yang dilaksanakan di laboratorium yaitu pengujian agregat dan baja tulangan, untuk semen dalam penelitian ini menggunakan semen tipe I dengan nilai berat jenis 2,92 kg/m3 diambil dari jurnal penelitian sebelumnya oleh Muhammad Wildan Ubaidillah [14] dikarenakan terdapat persamaan pada merk semen yang digunakan yaitu semen tiga roda yang juga dipakai pada penelitian tersebut.
Berikut hasil pengujian Agregat yang dilakukan di laboratorium teknik sipil Institut Teknologi Garut dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

## Tabel 1: Hasil pengujian agregat kasar
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 3,50 % 2. Berat isi 1,53 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,83 b. Bulk specifik gravity (kering) 2,50 c. Bulk specifik gravity (SSD) 2,61 4. Absorpsi 4,63 % 5. Modulus kehalusan 8,05 6. Keausan 23,4 %

## Tabel 2: Hasil pengujian agregat halus
No. Jenis Penelitian Hasil pengujian 1. Kadar Air 6,99 % 2. Berat isi 1,74 kg/ltr 3. Berat jenis a. Apparent specific gravity 2,61 b. Bulk specifik gravity (kering) 2,54 c. Bulk specifik gravity (SSD) 2,56 4. Absorpsi 1,01 % 5. Modulus kehalusan 3,08 6. Kadar lumpur 2,22 % 7. Kadar organik No. 3
Pengujian  baja  tulangan  hanya  dilakukan  pengujian  sifat  tampak,  ukuran,  berat  dan  bentuk  serta  uji  tarik tulangan karena keterbatasan alat dan perlengkapan pengujian [11]. Hasil pengujian baja tulangan dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.
Tabel 3:Hasil uji sifat tampak, ukuran berat dan bentuk
No.  Penamaan Diameter (mm) Diameter rata-rata (mm) Luas Penampang (mm²) Panjang (mm) Berat (gr) ujung kiri tengah  ujung kanan 1  1-TP 6 5,80 5,70 5,90 5,80 26,43 350 70 2  2-TP 6 5,90 5,75 5,90 5,85 26,89 350 70 3  3-TP 6 5,90 5,75 5,65 5,77 26,13 350 70 4  1-TP 8 7,95 7,90 8,00 7,95 49,66 350 130 5  2-TP 8 7,70 7,80 8,00 7,83 48,21 350 130 6  3-TP 8 7,40 7,60 8,20 7,73 46,99 350 125 7  1-TP 12 11,05 11,00 12,00 11,35 101,22 350 285 8  2-TP 12 11,00 12,00 12,00 11,67 106,94 350 285 9  3-TP 12 11,90 12,00 12,00 11,97 112,52 350 285

## Tabel 4: Hasil uji tarik baja tulangan
Benda uji TP Φ 8 TP Φ 12 TP 4 Φ 6 Beban Leleh (KN) 20,73 73,70 52,90 Beban maksimum (KN) 22,27 74,60 67,90 Panjang awal (mm) 350,00 350,00 350,00 Panjang akhir (mm) 396,67 387,00 396,67 Pertambahan panjang (mm) 46,67 37,00 46,67 Diameter awal (mm) 7,84 11,66 11,61 Luas penampang (mm²) 48,24 106,80 105,83 Tegangan leleh (Mpa) 433,41 691,39 499,85 Tegangan maksimum (Mpa) 464,51 699,80 641,58
Perhitungan diameter tulangan bundel [15] dapat dicari menggunakan persamaan sebagai berikut: 𝑑 𝑒 = 𝑑 𝑏 √2 untuk dua tulangan dalam satu bundel
...(1)
𝑑 𝑒 = 𝑑 𝑏 √3 untuk tiga tulangan dalam satu bundel
...(2)
𝑑 𝑒 = 2 𝑑 𝑏 untuk empat tulangan dalam satu bundel
...(3)
Diameter ekuivalen untuk tulangan TP 4 Φ 6 adalah: Diameter ekuivalen TP 4 Φ 6 = 𝑑 𝑒 = 2𝑑 𝑏 = 2 × 5,85 = 11,61 𝑚𝑚 , Maka Luas ekuivalen 4 Φ 6 = 1 4 × 𝜋 × 𝑑 𝑒 2 = 1 4 × 3,14 × 11,61 2 = 105,83 𝑚𝑚 2

## Gambar 4: Tulangan ekuivalen 4 tulangan

## B.  Design Mix
Rancangan campuran beton dihitung berdasarkan SNI 7656:2012 [16]. Rencana kekuatan beton umur 7, 14, dan 28 hari yaitu f’c 20 Mpa dengan nilai slump yang diambil 100 ± 20 mm. Ukuran maksimum agregat yang dipakai yaitu 25 mm. Direncanakan beton dengan tambahan udara dengan data pengujian bahan seperti yang ditunjukan pada Tabel 1 dan Tabel 2 didapat komposisi material untuk 1 m 3 beton, 6 sampel balok beton dan 9 sampel beton silinder seperti pada Tabel 5.
Tabel 5: Komposisi campuran beton
Jenis Bahan Berdasarkan Volume 1 m 3 Kebutuhan 6 Sampel Balok Beton (kg) Kebutuhan 9 Sample Beton (kg) Air Bersih 135,80 814,80 8,33 Semen 323,50 1940,99 16,97 Agregat Kasar Kering 969,43 5816,57 50,17 Agregat Halus Kering 841,54 5049,26 43,62 Berat Total 2270,27 13621,63 119,09

## C.  Hasil Uji Slump
Uji slump bertujuan untuk mengawasi kemudahan dalam pengerjaan ( workability ) juga keseragaman dalam adukan beton segar dengan kekentalan tertentu [17]. Pencampuran beton dilakukan dengan 4 kali pencampuran karena keterbatasan volume alat pencampuran serta menjaga mutu beton agar sama. Nilai slump yang didapat dalam setiap pencampuran sudah memenuhi syarat yaitu 75 mm sampai 100 mm dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6: Hasil uji slump
Campuran Nilai slump (mm) Keterangan Campuran 1 → 2 Balok + 1 silinder beton 94 Memenuhi Campuran 2 → 2 Balok + 1 silinder beton 100 Memenuhi Campuran 3 → 2 Balok + 1 silinder beton 92 Memenuhi Campuran 4 → 6 silinder beton 81 Memenuhi

## D.  Hasil Pengujian Beton Segar
Berat isi rata-rata dari rencana campuran yaitu 2251,26 kg/m 3 dengan nilai slump yang diambil 75 mm sampai 100 mm. Hasil uji berat isi beton segar ini telah sesuai dengan standar SNI 7656:2012 yaitu diantara 2200 kg/m 3 sampai 2500 kg/m 3 [16]. Data hasil uji berat isi beton segar dapat dilihat pada tabel 7.

## Tabel 7: Hasil pengujian berat isi beton segar
Nama Benda uji Berat cetakan (Kg) Berat Cetakan + Beton basah (Kg) Berat beton basah (Kg) Volume (m³) Berat isi (Kg/m³) Silinder 3A 11,04 23,02 11,98 0,005 2260,91 Silinder 3B 10,94 22,90 11,96 0,005 2257,14 Silinder 3C 11,42 23,44 12,02 0,005 2268,46 Silinder 2A 10,42 22,42 12,00 0,005 2264,69 Silinder 2B 11,74 23,78 12,04 0,005 2272,23 Silinder 2C 11,12 23,18 12,06 0,005 2276,01 Silinder 1A 10,96 22,74 11,78 0,005 2223,17 Silinder 1B 11,04 22,28 11,24 0,005 2121,26 Silinder 1C 10,40 22,68 12,28 0,005 2317,53 Rata-rata 2251,26

## E.   Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pada umur perawatan beton 7, 14 dan 28 hari, direncanakan kemampuan menahan tekannya di laboratorium ( f ‘c ) adalah 20 MPa. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai rata-rata kuat tekan beton pada umur 7, 14 dan 28 hari kurang dari mutu beton rencana. Tidak tercapainya kekuatan beton yang ditargetkan dimungkinkan karena terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pembuatan sampel. Hasil dari pengujian kuat tekan beton dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8: Hasil pengujian kuat tekan
Nama Benda uji Umur (hari) Massa (Kg) Dimensi Luas Penampang (mm²) Gaya Tekan (KN) Kuat Tekan (Mpa) Kuat tekan Rata-rata (Mpa) L (mm) D (mm) Silinder 3A 7 11,8 300 150 17662,5 157,9 8,94 8,56 Silinder 3B 7 11,76 300 150 17662,5 149,7 8,48 Silinder 3C 7 11,82 300 150 17662,5 146,0 8,27 Silinder 2A 14 11,84 300 150 17662,5 211,8 11,99 10,87 Silinder 2B 14 11,86 300 150 17662,5 177,8 10,07 Silinder 2C 14 11,92 300 150 17662,5 186,3 10,55 Silinder 1A 28 11,58 300 150 17662,5 205,1 11,61 12,68 Silinder 1B 28 11,46 300 150 17662,5 251,5 14,24 Silinder 1C 28 11,7 300 150 17662,5 215,5 12,20

## F.   Hasil Pengujian Kuat Lentur dan Geser
Pengujian kuat lentur ditujukan untuk mengetahui kemampuan balok beton yang diletakan pada dua perletakan untuk menahan gaya dengan arah tegak lurus sumbu benda uji, yang diberikan kepadanya, sampai benda uji patah [13]. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 9.

## Tabel 9: Hasil uji kuat lentur balok beton
Tanggal uji : 13/09/2022 Tanggal dibuat : 16/08/2022 Ukuran : 15 × 20 × 60 cm No. Benda uji TP 4 Φ 6 Bundel TP Φ 12 Tunggal 1A 2A 3A 1B 2B 3B Umur benda uji (hari) 28 28 28 28 28 28 Lebar benda uji (cm 15,07 15,07 15,10 15,10 14,93 15,00 Tinggi benda uji (cm) 20,17 20,20 20,30 19,87 20,167 19,73 Panjang benda uji (cm) 60 60 60 60 60 60 Berat benda uji (kg) 41,30 41,66 42,32 41,90 42,00 40,92 Volume benda uji (cm³) 18230,7  18260,8  18391,8  17999,2 18069,3 17760 Berat voume (Kg/m³) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 Beban maksimum = P (N) 103000 99200 110000 101100 65500 94300 Jarak bentang = L (cm) 50 50 50 50 50 50 Jarak perletakan ke pembebanan = a (cm) 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Lebar tampak lintang = b (cm) 15,07 15,07 15,10 15,10 14,93 15,00 Tinggi tampak lintang= h (cm) 20,17 20,20 20,30 19,87 20,17 19,73 Tegangan lentur (Mpa) Rumus : σI =((P.L)/(b.h²)) 8,04 8,07 8,84 8,48 5,39 8,07 Tegangan lentur rata-rata (MPa) 8,44 7,32 Momen lentur (KNm) Rumus : M = (1/2)P×a 9,01 8,68 9,63 8,85 5,73 8,25 Momen lentur rata-rata (KNm) 9,11 7,61
Dari hasil perhitungan didapat nilai tegangan lentur rata-rata balok beton dengan bundel tulangan yaitu 8,44 Mpa sedangkan balok beton dengan tulangan tunggal 7,32 Mpa. Momen lentur rata-rata balok beton dengan bundel tulangan memiliki nilai lebih tinggi yaitu 9,11 KNm sedangkan balok beton dengan tulangan tunggal 7,61 KNm.
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan beton dan kuat tarik baja tulangan, maka secara analisis kuat geser balok dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10: Kuat geser balok
Benda uji balok TP 4 Φ 6 Bundel TP Φ 12 Tunggal 1 2 3 1 2 3 Lebar balok, bw (mm) 150,67 150,67 151,00 151,00 149,33 150,00 Tinggi balok, d (mm) 201,67 202,00 203,00 198,67 201,67 197,33 Luas tulangan sengkang, Av (mm²) 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 48,24 Kuat tekan beton, f'c (Mpa) 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 12,68 Kuat tarik leleh tulangan, fy (Mpa) 433,41 433,41 433,41 433,41 433,41 433,41 Jarak sengkang, S (mm) 70 70 70 70 70 70 Kuat geser nominal beton, Vc (KN) 18,04 18,07 18,19 17,81 17,88 17,57 Kuat geser nominal tulangan, Vs (KN) 60,24 60,34 60,64 59,34 60,24 58,94 Kuat geser balok, ΦVn (KN) 58,70 58,80 59,12 57,86 58,59 57,38 Kuat geser balok rata-rata 58,88 57,94
Dari hasil perhitungan kuat geser balok dengan bundel tulangan memiliki nilai 58,88 KN sedangkan balok beton  dengan  tulangan  tunggal  memiliki  nilai  57,94  KN.  Nilai  kuat  geser  balok  dengan  bundel  tulangan maupun balok dengan tulangan tunggal tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena tulangan sengkang yang dipakai sama yaitu tulangan polos dengan diameter 8 mm.
Hasil pola retak pengujian lentur balok dicatat saat pembebanan berlangsung pada kedua sisi balok, pola retak yang terjadi pada benda uji dapat dilihat pada Gambar 5.

## (a) (b)
Gambar 5: Pola retak (a) balok dengan tulangan bundel; (b) balok dengan tulangan tunggal
Dari hasil pengamatan pola retak yang terjadi pada balok dengan bundel tulangan mengalami keretakan geser seluruh benda uji, sedangkan untuk balok beton dengan tulangan tunggal mengalami keretakan lentur karena dua dari tiga benda uji balok beton dengan tulangan tunggal mengalami keretakan lentur.

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian kuat lentur dan geser balok beton dengan bundel tulangan. Beban maksimum rata- rata balok dengan bundel tulangan 104,066 KN sedangkan balok dengan tulangan tunggal memiliki beban maksimum rata-rata sebesar 86,967 KN. Nilai maksimum kuat lentur balok dengan bundel tulangan yaitu 9,11 KNm dan balok dengan tulangan tunggal memiliki nilai 7,61 KNm, sehingga memiliki selisih 1,50 KNm atau persentase perbedaan kuat lentur sebesar 19,71%. Nilai maksimum kuat geser balok dengan bundel tulangan yaitu 58,88 KN dan balok dengan tulangan tunggal memiliki nilai 57,94 KN, maka selisih kuat geser beton sebesar 0,94 KN atau persentase perbedaan kuat geser sebesar 1,62 %.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan Standardisasi Nasional, SNI 03-6816-2002 Tata cara Pendetailan penulangan beton . 2002.
[2] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  2847:2019  Persyaratan  Beton  Struktural  untuk  Bangunan
Gedung,” Badan  Standardisasi  Nasional  Indonesia ,  no.  8.  hal.  720,  2019.  [Daring]. Tersedia  pada: www.bsn.go.id.
[3] M.  Igbal,  M.  D.  J.  Sumajouw,  R.  S.  Windah,  dan  S.  E.  J.  Imbar,  “Pengujian  Geser  Balok  Beton Bertulang Dengan Menggunakan Sengkang Konvensional,” J. Sipil Statik , vol. 1, no. 2, hal. 65–69, 2013, doi: 10.1088/1757-899x/1098/2/022062.
[4] Badan Standardisasi Nasional, “SNI No. 1973:2008 Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton.” 2008.
[5] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  03-1968-1990  Metode  pengujian  analisis  Agregat  halus  dan kasar.” 1990.
[6] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1969:2008 Cara uji berat jenis dan penyerapan agregat kasar.” 2008.
[7] Badan Standardisasi Nasional, “SNI No. 03-4142-1996 Metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan no.200.” 1996.
[8] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 2816:2014 Metode uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton.” BSN, Jakarta, 2014.
[9] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  2417:2008  Cara  uji  keausan  agregat  dengan  mesin  abrasi  Los Angeles.” BSN, 2008.
[10]  Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1971:2011 Cara uji kadar air total agregat dengan pengeringan.” BSN, Jakarta, 2011.
[11]  Badan Standardisasi Nasional, “SNI 2052:2017 Baja tulangan beton.” BSN, Jakarta, 2017.
[12]  Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  1974-2011  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji Silinder,” Badan Standardisasi Nasional Indonesia . hal. 20, 2011.
[13]  Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  4431:2011  Cara  uji  kuat  lentur  beton  normal  dengan  dua  titik pembebanan.” BSN, 2011.
[14]  M. Ubaidillah dan E. Walujodjati, “Eksperimen Uji Lentur Balok Beton dengan Bundel Tulangan,” jurnal.itg.ac.id , 2022, Diakses:
11 Oktober 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://jurnal.itg.ac.id/index.php/konstruksi/article/view/1061
[15]  E. Walujodjati, J. Tjondro, S. Permana, dan G. Johari, “Study of flexural strength on concrete bundled bars beams,” IOP Publ. , vol. 1098, No., 2021.
[16]  Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  7656:2012 Tata cara  pemilihan  campuran untuk  beton  normal, beton berat dan beton massa.” BSN, Jakarta, 2012.
[17]  Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1972:2008 Cara uji slump beton.” BSN, 2008.